49i mSTOlUE NATURELLE 
ensuite on porte ces morceaux coupés sous le luarUnet pour les élar- 
gir j après quoi on les iiiel dans le lourncau de la batterie, qui est aussi 
le réverbère; mais qui est plus large et moins long que celui de la fen- 
derie, et que Ton chauffe de même avec du bois blanc; on y laisse 
chauffer ces morceaux de fer, et on les en lire en les mettant les uns sur 
les autres, pour les élargir encore en les ballant à plusieurs fois, sous 
un gros marteau, jusqu'à les réduire en feuillets dune demi-ligne 
d’épaisseur; il faut pour cela du fer doux. J'ai fait de la très-bonne tôle 
avec de vieilles ferrailles; néanmoins le fer ordinaire, pourvu quil soit 
nerveux, bien sué et sans pailles, donnera aussi de la bonne tôle en la 
faisant au feu de bois, au lieu qu’au feu de charbon ce même fer ne don- 
nerait que de la tôle cassante. 
Il faut aussi du fer doux et nerveux pour faire au martinet du fer de 
cinq ou six lignes, bien carré, qu’on nomme du carillon, et des verges 
ou tringles rondes du même diamètre. J’ai fait établir deux de ces 
martinets, dont l’un frappe trois cent douze coups par minute ; celle 
grande rapidité est doublement avantageuse, autant par l’épargne du 
combustible et la célérité du travail, que par la perfection qu’elle donne 
à ces fers, 
Eutin, il faut un fer de la meilleure qualité, et qui soit en même 
temps très-ferme et très-ductile pour faire du fil de fer ; et il y a 
quehpies forges en Lorraine, en Franche-Comfé, etc., où le fer est 
assez bon pour (ju’il puisse i)asser successivement par toutes les filières, 
depuis deux lignes de diamètre jusqu’à la plus étroite, au sortir de 
laquelle le fil de fer est aussi fin que du crin. En général, le fer qu’on 
destine à la filière doit être tout de nerf et ductile dans toutes ses pai‘- 
tics; il doit être bien sué, sans pailles, sans soufflures et sans grains 
apparents. J’ai fait venir des ouvriers de la Lorraine allemande, pour 
en faire à mes forges, afin de connaitre la différence du travail et la 
pratique nécessaire pour forger ce fer de filerie : elle consiste principa- 
lement à purifier la loupe au feu de raffinerie, deux fois au lieu d'une, 
à donner à la pièce une chaude ou deux de plus qu’à l’ordinaire, et à 
n’employer, dans tout le travail, qu’une pelite quantité de charbon à la 
fois, réitérée souvent, et enfin à ne forger des barreaux que de douze 
ou treize lignes en carré, eu les faisant suer à blanc à chaque chaude. 
J’ai eu, par ces procédés, des fers que j’ai envoyés à différentes fileries, 
où ils ont été tirés en fils de fer avec succès. 
Il faut aussi du fer de très-bonne qualité pour faire la tôle mince dont 
on fait le fer-blanc : nous n’avons encore en France que quatre manu- 
factures en ce genre, dont celle de Bains en Lorraine est la plus consi- 
dérable *. On sait que c’est en élamant la tôle, c’est-à-dire en la recou- 
* Il s’en était élevé une à Murambeet en Franche-Comté, qui n’a pu se soutenir, parce que 
les fermiers-généraux n’ont pas voulu se l elâclicr sur aucun des droits auxquels cette manu- 
facture était assujettie, comme étant établie dans une province réputée étrangère. 
